193 



1902 ƒ 1.159.000; in 1902 alleen f 1.635.000, doch in 1903 slechts 

 /■ 994.000, als gevolg van de stagnatie ia de exploitatie (zie boven). 



Voor uitvoeriger gegevens over dezen belangrijken boom wordt voor 

 Java verwezen naar het standaardwerk van Cordes : De djatibossclien 

 op Java; naar de Verslagen over den Dienst van het Boschtvezen 

 (van 1901 af) en de Koloniale Verslagen; de „Bijdrage" van Koorders 

 en Valeton N". 7, pag. 164 — 171; Stam, 7ie< iïoM^; en naar de talrijke 

 artikelen van ambtenaren van het boschwezen in de Indische tijd- 

 schriften (voor de stukken van jongeren datum vooral het Tijdschrift 

 van Nijverheid en Landbouio van Ned.-Indië). Voor de literatuur over 

 djati buiten Ned.-Indië zie men de reeds in de voorrede genoemde 

 werken van Brandis en Gamble. In het Kol. Museum bevindt zich eene 

 fraaie en uitgebreide verzameling van djatihout, en in de boekerij dier 

 instelling de volledige Ned.-Indische litteratuur over dezen boom. 



S.g. javaansch djati 0.59—0.70. Figee; djati uit Rembang 0.4Ö— 0.82. 

 K.enV. Britsch-Indische djati (teak) 0.54—0.79. Figee. 0.50-0.82 

 (gem. 0.72). P. 408-953 (gèm. 600). G. Sciclpt. 



Van de volgende hout-variëteiten zijn monsters aanwezig : 

 Dj.-agel (Rembang). S. g. 0.65. — Dj.-daging-oerang. Zoo geheeten 

 naar de meer ringvormig gewelfde oppervlakte der stammen, die aan 

 de geledingen van garnalen of kreeften doet denken. C. S. g. 0.69 ; 

 0.75; 0.81; 0.87. — Dj.-doring. Hout gevlamd, zeer hard en deugd- 

 zaam en vooral voor meubelen gezocht. C. S. g. 0.72. Nördlinger. 

 0.60; 0.63; 0.70; 0.71; 0.74; 0.75; 0.78; 0.79; 0.80; 0.85. - Dj.- 

 gembol. Hout van ziekelijke uitwassen van oudere hoornen, zeer fraai 

 gevlamd. In 't museum is een zeer groote djati-uitwas op doorsnede te 

 zien. S.g. 0.75; 0.77; ?0.82; 0.87; 0.88; 0.90. — Dj.-kapoer. Veel zach- 

 ter hout dan de andere variëteiten, en veel lichter van kleur. Ook 

 minder sterk en duurzaam. De naam „kalk-djati", doet denken aan 

 een rijker kalkgehalte, en hoewel het waarschijnlijk is, dat dit hout 

 meer kalk in fijn verdeelden toestand bevat, zoo is het onjuist te 

 meenen, dat hout met zichtbare kalkringen steeds tot deze variëteit 

 zou behooren. Ook in de andere variëteiten komen ze voor. C. S. g. 

 0.69. Nördlinger. 0.59; 0.61; 0.65; 0.60; 0.68; 0.69; 0.73 ; 0.74 ; 0.83. 

 — Dj.-helor. (Tegal). S. g. 0.63. — Dj.-hembang. Zoo geheeten naar 

 den eigenaardigen geur, die het hout eigen zou zijn. C. S. g. 0.56. 

 Nördlinger. 0.58; 0.59; 0.04; 0.68; 0.09; 0.78; 0.85; 0.86. — Dj.- 

 kijong. („schelpdjati"). Onderscheidt zich van de Dj.-ri door de meer- 

 dere rondheid en botheid der kleine, veelal ook minder gelijkmatig 

 verspreide stamuitwassen, uit welke bij insnijding een donkergrijs of 

 zwartachtig vocht vloeit. C. S.g. 0.62; 0.65; 0.70; 0.76; 0.11. — Dj.- 

 koenir (Soerabaja, Madioen). S.g. 0.62; 0.63; 0.70. — Dj.-loeloep. 

 (Madioen). S. g. 0.58 ; 0.62. — Dj.-malam. (Soerabaja, Madioen, Rem- 

 bang). S.g. 0.63; 0.67; 0.70. — D/.-minjak M. Dj.-lenga. J. Donker- 

 der van kleur dan Dj.-soengoe en meer gevlekt of gestreept. Onder- 

 scheidt zich ook, vooral in verschen toestand, door een zekere vettig- 

 heid op het gevoel, waaraan het zijn naam ontleent. Ook een uitste- 

 kend timmerhout, maar bovendien zeer gezocht voor het maken van 

 meubelen, waarvoor het zich bijzonder fraai laat politoeren. C. S. g. 

 0.73. Nördlinger. 0.65; 0.66; 0.67; 0.69; 0.71 ; 0.73; 0.74; 0.75; 0.79; 

 0.80; 0.81. — Dj.-ri of -doeri. Hout zeer hard en deugdzaam. De 

 stam is bezet met vrij gelijkmatig verspreide, kleine, scherp gepunte, 

 knobbelvormige uitwassen, en daaraan ontleent dit hout zijn naam. 



13 



